— 59 — 



0, 15 o 0,30 o 0,5 °/ di fosforo? In modo molto semplice e razionale, preparando tre 

 soluzioni le quali contenevano tutte gr. 3 di solfalo ferrico, come si ha approssimativamente 

 trasformando il ferro di gr. 1 di ghisa in solfato al massimo, 2 cine, di acido nitrico 

 concentrato e gr. 3 di nitrato di ammonio, e introducendo rispettivamente nella prima 

 gr. 0,0173, nella seconda gr. 0,0346, e nella terza gr. 0,0577 di fosfato bisodico puro e cri- 

 stallizzato Na. : HP0 4 . 12 ' K 2 il cui peso molecolare è 358 e contiene 31 di fosforo. 



Determinazione del silicio nella ghisa 



Come con altri metodi, così col mio si può facilmente determinare nella ghisa sotto- 

 posta air analisi tanto il fosforo che passa nella soluzione nitrica filtrata allo stato di 

 acido ortofosforico, quanto la silice che rimane sul filtro insieme alla grafite e al carbone 

 di ricottura. Allorché questi corpi insolubili sono stali raccolti su filtro e lavali, come si 

 disse, 6 volle con soluzione bollente leggermente acidulata con acido nitrico, conviene 

 continuare a parte i lavamenti con acqua bollente resa mollo più acida con acido nitrico 

 o cloridrico a fine di separare con certezza dalla silice e dal carbone ogni traccia di 

 composti di ferro. Ciò fatto si pone il filtro senza l'imbuto entro stufa e dopo essicca- 

 mento si separa la sostanza dal filtro, e questo viene incenerito entro crogiuolo di platino: 

 si mescola intimamente la poca cenere alla sostanza separata dal filtro e si pesa. Nel 

 •caso di aver operato su gr. 5 di ghisa grigia, ossia di lega più o meno ricca di carbone 

 e di silicio, se ne preleva '/ s o V_ cioè la quantità ricavata da g\\ 1 o 2 di ghisa e si 

 -calcina entro crogiuolo di platino pesato alla fiamma della soffieria sino a che tutto il 

 carbone è scomparso. L'aumento di peso del crogiuolo fa conoscere la quantità di silice, 

 la quale contiene 46,932 °/ di silicio. 



Quando in una ghisa grigia si voglia determinare soltanto il silicio, basterà operare 

 sopra gr. 1 o 2 di lega ridotta in minuti granuli o filamenti su quali si versano entro 

 bicchiere da cine. 400 cine. 30 o 40 di acido nitrico allungato (volumi uguali di acido 

 nitrico concentrato e di H t (J). 



Le operazioni seguenti vanno eseguite come ho detto nella prima parte del mio pro- 

 cesso, ma alla soluzione nitrica da svaporare in capsula di porcellana basterà aggiungere 

 cine. 2 o 4 di acido solforico concentrato, invece di 9. Così pure la mescolanza di solfato 

 ferrico, di silice e di carbone grafi Ioide, finamente polverizzata nella capsula stessa e 

 privata interamente dell'acido solforico libero, come si disse, fra 220° e 230° poi mante- 

 nuta ancora a questa "temperatura mezz'ora circa a fine di rendere più sicuro il passaggio 

 della silice alla forma insolubile, verrà introdotta in bicchiere da precipitato con crac. 50 

 di acido nitrico allungato (45 cine, di acqua e 5 cine, di acido nitrico concentrato) insieme 

 alla poc' acqua di lavaggio della capsula: si copre il bicchiere con matraccino a ventre 

 sferico pieno d'acqua fredda, che si sostituisce con altro ogni 15 minuti e si porla il 

 liquido ad ebollizione moderata e così si mantiene per 30 minuti : dopo raffreddamento si 

 filtra e lava la sostanza che resta sul filtro (diam. cm. 6) 15 volte con acqua bollente resa 



